890 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



facilement dissociable car le silicium libre se rencontrait dans des cuivres 

 siliciés à i3 ou i4 pour 100 de silicium total. 



M. Vigouroux (^) en 1901 obtint, en faisant passer un courant de vapeurs 

 de chlorure de silicium sur du cuivre chauffé vers 1200°, un lingot renfer- 



O 



mant moins de 5 pour 100 de silicium combiné. 



En traitant de nouveau ce produit par le chlorure de silicium, il ne put dépasser 

 la teneur de 10 pour 100 en silicium combiné. Ce même auteur émet l'opinion que 

 les siliciures de cuivre à teneurs plus élevées préparés au four électrique ne seraient 

 peut-être que le résultat d'équilibres spéciaux, conséquences de très hautes tempé- 

 ratures, comme l'admet de Chalmot; ces équilibres instables à des températures 

 plus basses ne pourraient se maintenir qu'à la faveur de refroidissements très 

 brusques, capables d'empêcher la séparation d'une partie du silicium combiné. 



Le siliciure de cuivre industriel que nous avons étudié présente une 

 surface extérieure d'un gris bleu ardoise. Sa cassure brillante et cristalline 

 possède l'éclat et la couleur du silicium. 



Une surface polie permet de distinguer au microscope de grands cristaux 

 de silicium entre lesquels s'est solidifié le siliciure de cuivre. Au milieu des 

 plages de siliciure de cuivre existetrt des cristaux de silicium beaucoup 

 plus petits mais plus nets, de seconde formation. 



Ce siliciure renferme donc, d'après ce premier examen, du silicium et 

 du siliciure de cuivre répartis d'une façon inégale dans la masse, ainsi 

 que le montrent les dosages de siliciinii total que nous avons faits, en 

 attaquant au creuset d'argent des poids déterminés de substance par la 

 soude pure en fusion : 



I. II. III. IV. 



Silicium total pour 100 5&,'jÇ> 56,33 60, 36 5^,45 



Ce cuprosilicium industriel, pulvérisé et traité par une solution de soude 

 à 10 pour 100, se dissout partiellement et abandonne un résidu d'éclat 

 métallique de couleur jaune pâle qui renferme tout le siliciure de cuivre, 

 la partie dissoute étant le silicium libre. En soumettant ce résidu à l'action 

 de l'acide azotique, on dissout le siliciure de cuivre et il reste finalement 

 une petite quantité de cristaux brillants dans lesquels l'examen microsco- 

 pique a révélé un corps d'aspect métallique cristallisé gris d'acier et 

 quelques cristaux très petits de silicium. Les cristaux gris d'acier sont 



(*) Vigouroux, Société des Sciences physiques et naturelles de Bordeaux, 

 juillet 1901. 



